中华人民共和国国家标准
GBXXXX —xxxx
 
食品安全 国家标准  
食品接触用涂料及涂层  
（征求意见稿） 
 
 
 
xxxx -xx-xx发布  xxxx -xx-xx实施 
1 
 前言 
本标准代替 GB 4805-1994《食品罐头内壁环氧酚醛涂料卫生标准 》 、GB 7105-1986《食品容器过氯
乙烯内壁涂料卫生标准 》 、GB 9680-1988《食品容器漆 酚涂料卫生标准 》 、GB 9682-1988《食品罐头内壁
脱模涂料卫生标准 》、GB 9686-2012《食品安全国家标准  内壁环氧聚酰胺树脂涂料 》 、GB 11676 -2012
《食品安全国家标准  有机硅防粘涂料 》 、GB 11677-2012《食品安全国家标准  易拉罐内壁水基改性环氧
树脂涂料 》 、GB 11678 -1989《食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准 》。 
本标准上述标准 相比，主要变化如下 ： 
——修改了标准名称 ； 
——修订了标准结构 ； 
——修订了标准范围 ； 
——增加了通用要求 ； 
——技术要求中 ，增加了原料要求 ，修订并增加了理化指标 ； 
——增加了附录 A食品接触 用涂料和涂层 原料要求 。 
   
2 
 食品安全国家标准  
食品接触 用涂料及涂层  
1 范围  
本标准适用于 涂覆在食品接触材料及制品 直接接触食品面 上，形成保护和 (或)影响技术性能的层或
薄膜的涂料。 
2 通用要求  
食品接触 用涂料及涂层 应符合《食品安全国家标准  食品接触材料及制品通用安全要求 》中各条款
的规定。 
3 技术要求  
3.1原料要求  
食品接触 用涂料及涂层所用基础树脂 应符合附件 A的相关要求 。 
3.2感官要求  
3.2.1 涂料固化成膜后 ，表面应平整、色泽均匀 、无气孔。 
3.2.2 涂层经浸泡后 ，应无龟裂、不起泡、不脱落。 
3.2.3 涂层浸泡液不应有着色 、浑浊、沉淀、异嗅等感官性的劣变 。 
3.3理化指标  
理化指标应符合表 1的规定。 
表1理化指标  
项目  指标  检验方法  
总迁移量 /(mg/dm2)                                ≤ 10a GB 31604.8  
高锰酸钾消耗量 /(mg/ kg)  
蒸馏水，60℃，2h /煮沸 0.5h，再室温放置 24h b    ≤  
10 GB 31604.2  
重金属（以铅计）/(mg/ kg)  
4%乙酸（体积分数 ）                          ≤  
1.0 GB 31604.9  
甲醛迁移量 /( mg/ kg) c                             ≤ 0.1 食品接触材料及制品甲醛迁移量检
测方法标准  
游离酚迁移量（以苯酚计 ）/(mg/ kg ) c                ≤ 0.1 食品接触材料及制品游离酚含量和
迁移量的测定  
六价铬迁移量 /( mg/ kg) c                            ≤ 0.01 食品接触材料及制品 六价铬迁移量
检测方法标准  
氟迁移量 /( mg/ kg ) c                               ≤ 0.2 食品接触材料及制品 氟迁移量检测
方法标准  
a接触婴幼儿食品的 涂料及涂层 应根据实际使用中的面积体积比将结果换算为 mg/kg，且限量为 ≤60mg/kg。 
b炊饮具用涂层采用 “蒸馏水，煮沸 0.5h，再室温放置 24h”，其他用涂层采用 “蒸馏水，60℃，2h”。 
c仅适用于生产中使用到该类物质的涂层材料及制品 。 
 
3.4添加剂 
食品接触用涂料 及涂层中添加剂的使用应符合 GB 9685及其他相关规定 。  
3 
 4 其他 
4.1 迁移试验  
迁移试验条件 和方法选择、试样前处理 、结果表述等应按GB 31604.1和GB 5009.156规定执行。
4.2涂料及涂层使用特殊限制规定  
4.2.1附录中序号为 102树脂仅用于生产以其为主要原料 ，配以颜料及助剂组成的涂料 。经喷、刷工艺
而制成的涂层 ，可用于接触酒类的贮存池 、槽车等容器内壁 ，作为防腐蚀用 。 
4.2.2 附录中序号为 103树脂仅用于生产以乙二撑硬脂酸胺为脱模剂的食品罐头内壁涂料 。涂料涂印在
镀锡薄板上 ，经高温烘烤成涂膜 。 
4.2.3 附录中序号为 104树脂仅用于生产用于食品容器 （包括用具 、输送管道 、贮存池、贮存罐、槽车
等）内壁作为防腐蚀用的环氧聚酰胺树脂涂层 。 
4.2.4 附录中序号为 105、106树脂仅用于生产以其为主要原料 ，配以一定添加剂制成的有机硅涂料 ，
涂料涂覆于铝板 、镀锡铁板等金属表面 ，经自然挥干 、高温烘烤固化成膜 。 
4.2.5 附录中序号为 107、108树脂仅用于生产水基改性环氧树脂涂料 。涂料涂覆于全铝或钢的二片罐
内壁，用于直接接触啤酒 、碳酸型饮料 、茶饮料、咖啡及能量运动饮料 。 
4.2.6 附录中序号为 109、110树脂与酚醛 树脂共聚用于生产食品罐头内壁环氧酚醛涂料 。涂料经印铁
高温成膜 。 
4.2.7 以聚四氟乙烯为主要原料 ，配以一定的助剂组成的涂料 ，涂覆于铝板 、铁板等金属表面 ，经高温
烧结，作为接触非酸性食品容器的涂料 ，使用温度应限制在 250℃以下。 
4.3标签标识  
标签标识 除应符合《食品安全国家标准  食品接触材料及制品通用安全要求 》要求外，涂层材料及
制品应分别 标识基材和涂层的材质 。 
  
1 
 附录 A 
食品接触用涂料 及涂层中基础树脂清单  
 
序号 CAS号 中文名称  特定迁移量 /最大残留量
（mg/kg） SML（T） （mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求 
1. 50327 -22-5；50327 -77-0 聚己二酰丁二胺     
2. 9010 -94-0 2-甲基 -2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯、苯乙烯
和2-丙烯腈的共聚物  1（1,3-丁二烯：QM）或 ND（1,3-
丁二烯：SML，DL=0.02 mg/kg） ；
ND（2-丙烯腈：SML,DL= 
0.02mg/kg） 6  23 
 
3. 68441 -52-1 1,3-丁二烯低聚的均聚物  1（丁二烯：QM）； ND（丁二
烯：SML，DL= 0.0 2mg/kg）   
 
4. 68441 -14-5 2-甲基 -1,3-丁二烯与溴化 -2-甲基 -1-丙烯的
聚合物     
5. 26007 -43-2 乙烯与二环 [2,2,1]庚-2-烯共聚物  0.05 （二环 [2,2,1]庚-2-烯：SML）   
 
6. 68258 -85-5 3,3,4,4,5,5,6,6,6 -九氟 -1-己烯、乙烯、四氟
乙烯的共聚物  0.05 （四氟乙烯 ：SML）   
 
7. 24937 -78-8 乙烯 -乙酸乙烯酯共聚物  12 （乙酸乙烯酯 ：SML）   
 
8. 26221 -27-2 乙烯 -乙烯醇共聚物  12 （乙酸乙烯酯单体 ：SML）   不可用于接触乙醇含量 8%以
上的食品 。  
2 
 序号 CAS号 中文名称  特定迁移量 /最大残留量
（mg/kg） SML（T） （mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求 
9. 25067 -11-2 聚全氟乙烯 -丙烯树脂 ；四氟乙烯六氟丙烯
共聚物  0.05 （四氟乙烯 ：SML）；0.01 
（六氟丙烯 ：SML）   
 
10. 9010 -85-9 含1-甲基 -1-丙基的 2-甲基 -1,3-丁二烯的聚
合物     
11. 147310 -94-9 1,4-苯二甲酸与 [1,1'-联苯 ]-4,4'-二醇、4-羟基
苯甲酸、6-羟基 -2-萘甲酸和 N-（4-羟基苯
基）乙酰胺、乙酸盐和钾盐的聚合物  0.05 （6-羟基 -2-萘甲酸：SML） ；
6（4,4'-二羟基联苯 ：SML）；
0.05 （N-（4-羟基苯基 ）乙酰胺：
SML） 7.5 28 不可用于接触乙醇含量 8%以
上的食品 ，及表面含脂类的固
态食品。 
12. 70679 -92-4 6-（乙酰氧基 ）-2-萘甲酸与 4-（乙酰氧基 ）
苯甲酸的聚合物  0.05 （6-羟基 -2-萘甲酸：SML） ；
6 （4,4'-二羟基联苯 ：SML）；
0.05 （N-（4-羟基苯基 ）乙酰胺；
SML）   不可用于接触乙醇含量 8%以
上的食品 ，及表面含脂类的固
态食品。 
13. 9003 -18-3 2-丙烯腈与 1,3-丁二烯的聚合物 ；丁腈橡胶
（170型） 1（1,3-丁二烯：QM）或ND（1,3-
丁二烯：SML，DL = 0.02 mg/kg） ；
ND（丙烯腈：SML,DL= 
0.02mg/kg）   不可用于制造饮料容器 。 
14. 25038 -74-8 聚酰胺 12 5（氮杂环十三烷 -2-酮：SML）   
 
15. 26098 -55-5 十二烷二酸与 1,6-己二胺的聚合物  2.4（1,6-己二胺单体 ：SML）   
  
3 
 序号 CAS号 中文名称  特定迁移量 /最大残留量
（mg/kg） SML（T） （mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求 
16. 25718 -70-1 己二酸与 1,3-苯二甲胺的聚合物  0.05 （1,3-苯二甲胺 ：SML）   
 
17. 25750 -23-6 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸和 1,6-己二胺
的聚合物  2.4 （1,6-己二胺：SML） 5（以间苯二甲酸
计）； 7.5（以对苯
二甲酸计 ） 27；28 
 
18. 25053 -13-8 己二酸与六氢 -2H-氮杂卓 -2-酮、1,6-己二胺
和4,4`-亚甲基二 （环己胺）的聚合物  2.4 （1,6-己二胺：SML ）；0.05 
（4,4'-亚基双环己胺 ：SML） 15 4 
 
19. 9069 -93-6；26246 -77-5 对苯二甲酸二甲酯和 2,2,4（或2,4,4）-三甲
基-1,6-己二胺的聚合物  5 mg/6 dm²（青霉胺：QM）   
 
20. 24993 -04-2 e-己内酰胺与亚胺基六次甲基亚胺基己二
酰的聚合物  2.4 （1,6-己二胺：SML） 15 4 
 
21. 9008 -66-6；9011 -52-3；
6422 -99-7 聚酰胺 610 2.4 （1，6-己二胺：SML）   
 
22. 25776 -72-1 聚酰胺 66T 7.5 （苯二酸：SML） ；2.4 （1,6-
己二胺：SML）   
  
4 
 序号 CAS号 中文名称  特定迁移量 /最大残留量
（mg/kg） SML（T） （mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求 
23. 51025 -80-0 [1,4-苯二羧酸与 1,6-己二胺（1：1）]的化
合物与六氢 -2H-氮杂卓 -2-酮的聚合物  2.4 （己二胺：SML） 15（以己内酰胺
计）； 7.5（以对苯
二甲酸计 ） 4；28 
 
24. 26936 -24-3 2-甲基 -2-丙烯酸与 2-甲基 -2-丙烯酸甲酯和
2-丙烯酸甲酯的聚合物   6（以丙烯酸计 ）；
6（以甲基丙烯酸
计） 22；23 使用温度应低于 100 ℃。 
25. 27012 -62-0 2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯和 2-丙烯腈的
聚合物  ND（2-丙烯腈：SML，DL=0.02 
mg/kg）；1 （1,3-丁二烯：QM）
或ND（1,3-丁二烯：SML，
DL=0.02 mg/kg ） 6（以丙烯酸计 ） 22 用于接触水性 、脂类和干燥食
品，不得用于制作饮料容器 ，
使用温度应低于 66 ℃。 
26. 9003 -28-5 聚丁烯 -1    
27. 55231 -08-8 聚对苯二甲酸 —己二酸丁二醇酯   7.5（以对苯二甲酸
计）； 5（以1,4-丁
二醇计） 28；30 仅用作单一薄膜或厚度小于
等于 120 μm的涂层。使用
温度应低于 100 ℃，不可用
于冰冻或冷藏 。 
28. 25777 -14-4 聚丁二酸丁二醇酯   5以1,4-丁二醇计  30 使用温度应低于 100 ℃。 
29. 61778 -68-5 1,12-十二烷二酸与对苯二甲酸和 1,4-丁二
醇的聚合物   5  30 
30. 24968 -12-5 聚对苯二甲酸丁二醇酯 ；聚（氧代 -1,4-亚丁
基氧基羰基 -1,4-亚苯基羰基 ）  7.5（以对苯二甲酸
计）； 5 （以1,4-
丁二醇计 ） 28；30  
31. 1224447 -95-3 聚对苯二甲酸丁二醇酯 -聚四氢呋喃醚的嵌
段共聚物与马来酸酐的聚合物  0.6 （四氢呋喃 ：SML）  30（以马来酸计 ）；
5（以1,4-丁二醇计 ） 3；30 使用温度应低于 121℃。 
32. 9086 -55-9 1,3-苯二甲酸二甲酯与 1,4-丁二醇、1,4-苯
二甲酸和聚 （1,4-丁二醇）的聚合物   7.5（以对苯二甲酸
计）； 5（以1,4-丁
二醇计） 28；30 使用温度应低于 121℃。 
33. 30965 -26-5、26062 -94-2 1,4-苯二甲酸二甲酯与 1,4-丁二醇的聚合
物、1,4-苯二甲酸 、1,4-丁二醇的聚合物   7.5（以对苯二甲酸
计）； 5（以1,4-丁
二醇计） 28；30 使用温度应低于 121℃。 
34.  1,4-苯二甲酸（二甲酯）, 与1,4-丁二醇 , 己
二酸和六亚甲基二异氰酸酯的聚合物  1 （1,6-二异氰酰己烷 ：QM，以
异氰酸根计 ） 7.5（以对苯二甲酸
计）； 5（以1,4-丁
二醇计） 28；30 使用温度应低于 100℃。  
5 
 序号 CAS号 中文名称  特定迁移量 /最大残留量
（mg/kg） SML（T） （mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求 
35.  1,4-苯二甲酸（二甲酯）, 与1,4-丁二醇 , 癸
二酸和六亚甲基二异氰酸酯的聚合物  1（1,6-二异氰酰己烷 ：QM，以
异氰酸根计 ） 7.5（以对苯二甲酸
计）； 5（以1,4-丁
二醇计） 28；30 使用温度应低于 100℃。 
36. 202483 -49-6 硅氧烷和硅树脂与双酚 A，碳酰二氯和 4-
（1-甲基 -1-苯乙基）苯酚的共聚物 ，以2-
甲基 ,3-（4-羟基 -3-甲氧基苯基 ）丙基基团
为封端剂  0.6 （双酚 A：SML）； 1 （碳
酰二氯：QM）   不可用于制造婴幼儿食品容
器。 
37. 103598 -77-2 对叔丁基苯酚封端的聚 （碳酸 -4,4'-亚异丙
基二苯酯 ） 0.6 （4,4’-亚异丙基二苯酚 ：
SML）； 0.05 （对叔丁基苯酚 ：
SML）； 1 （碳酰氯：QM）   不可用于制造婴幼儿食品容
器。 
38. 114096 -64-9 1,3-苯二甲酰氯与 1,4-苯二甲酰氯 、光气、
4,4'-（异丙亚基 ）二酚、对枯基苯酚和二 [4-
（1-甲基）-1-苯基乙基酯的聚合物  0.6 （双酚 A，SML）； 1 （碳
酰二氯，QM）； 0.05（对枯基
苯酚：SML） 5（以间苯二甲酸
计）； 7.5（以对苯
二甲酸计 ） 27；28 不可用于制造婴幼儿食品容
器。 
39. 235420 -85-6 1,3-苯二甲酰氯与 1,4-苯二甲酰氯 、1,3-苯
二酚、碳酰二氯 、4,4'-（1-甲基亚乙基 ）双
（苯酚）-4-（1-苯基乙基 ）苯基酯的聚合
物 0.6 （双酚 A：SML）； 1 （碳
酰二氯：QM）； 0.05 （对枯基
苯酚：SML）； 2.4 （1,3-苯二
酚：SML） 5（以间苯二甲酸
计）； 7.5（以对苯
二甲酸计 ） 27；28 不可用于制造婴幼儿食品容
器。 
40. 411234 -34-9 碳酰二氯与 4,4'-环己亚基双 （2-甲基苯酚 ）
和4,4'-（1-甲基亚乙基 ）双（苯酚）双[4-
（1-甲基 -1-苯基乙基 ）苯基 ]酯的聚合物  0.6 （双酚 A：SML）； 1 （碳
酰二氯：QM）   不可用于制造婴幼儿食品容
器。 
41. 71519 -80-7 1,3-苯二酰二氯与 1,4-苯二酰二氯 、碳酸二
氯和 4,4'-（1-亚甲基亚乙基 ）双酚的聚合物  0.6 （双酚 A，SML）；1 （QM，
以碳酰二氯计 ） 5（以间苯二甲酸
计）； 7.5（以对苯
二甲酸计 ） 27；28 不可用于制造婴幼儿食品容
器。 
42. 219566 -57-1 反式 -1,4-环己二甲酸二甲酯与 1,4-环己二
甲醇的聚合物      
6 
 序号 CAS号 中文名称  特定迁移量 /最大残留量
（mg/kg） SML（T） （mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求 
43. 25038 -36-2、25053 -53-6、
25087 -34-7、25103 -74-6、
25213 -02-9、25608 -26-8、
25702 -94-7、25750 -82-7、
25750 -84-9、24937 -78-8、
25895 -46-9、26061 -90-5、
26221 -73-8、26337 -35-9、
26375 -31-5、26376 -80-7、
28064 -24-6、28208 -80-2、
28516 -43-0、31069 -12-2、
106177 -14-4、37433 -35-5、
52255 -42-2、60785 -11-7、
61843 -70-7、61843 -71-8、
63625-36-5、107137 -84-8、
64652 -60-4、86286 -09-1、
108388 -93-8、85023 -55-8、
85244 -45-7、114571 -44-7、
88450 -35-5、9006 -26-2、
106343 -08-2、9010 -77-9、
9010 -79-1、9010 -86-0、
9019 -29-8、93228 -27-4 乙烯与以下一种或多种单体的聚合物 ：1-
丁烯、丙烯、5-亚乙基 -2-降冰片烯 、甲基
丙烯酸、1-己烯、2-丙烯酸、甲基丙烯酸环
氧甲酯、1-辛烯、乙酸乙烯酯 、一氧化碳 、
顺丁烯二酸酐 、丙烯酸异丁酯 、丙烯酸丁
酯、2-丙烯酸乙基酯 （其中乙烯占最大质量
分数）、乙酸锌、氢氧化钠 、氢氧化钾  0.05 mg/6 dm2（5-亚乙基 -2-降冰
片烯：QM，接触面积与食品重
量比不少于 2 dm2/kg）； 3 （己
烯：SML）； 0.02 mg/6 dm2（甲
基丙烯酸环氧甲酯 ：QM）； 15 
（辛烯：SML）； 12 （乙酸乙
烯酯：SML）；  25 （乙酸锌：
SML，以锌计） 30（以马来酸计 ）；
6（以丙烯酸计 ）；
6 （以甲基丙烯酸
计） 3；22；23 
 
44. 29658 -26-2 双（4-氟苯基）甲酮与 1,4-苯二酚的聚合物  0.05 （4,4’-二氟二苯甲酮 ：
SML）； 0.6 （氢醌：SML）   
 
45. 536741 -00-1 4-氯-1,3-异苯并呋喃二酮与 1,3-苯二胺、5-
氯-1,3-异苯并呋喃二酮 、1,3-异苯并呋喃二
酮和 4,4’-（1-甲基亚乙基 ）双酚的聚合物  0.6  （双酚 A：SML） ；ND （1,3-
亚苯二胺 ：SML，DL=0.02 
mg/kg）； 0.05 （5-氯-1,3-异苯
并呋喃二酮 ： SML，以4-氯代
苯甲酸计 ）； 0.05 （4-氯-1,3-
异苯并呋喃二酮 ：SML，以3-
氯代苯甲酸计 ）   不可用于制造婴幼儿食品容
器。  
7 
 序号 CAS号 中文名称  特定迁移量 /最大残留量
（mg/kg） SML（T） （mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求 
46. 61128 -46-9 5,5'-[（1-甲基亚乙基 ）双（4,1-亚苯氧基 ）]
双-1,3-异苯并呋喃二酮与 1,3-亚苯二胺的
聚合物  0.6  （双酚 A：SML） ；ND （1,3-
亚苯二胺 ：SML，DL=0.02 
mg/kg）   不可用于制造婴幼儿食品容
器。 
47. 77699 -82-2 4,4'-[5,5'-[（1-甲基亚乙基 ）双（4,1-亚苯氧
基）双-1,3-异苯并呋喃二酮与 4,4'-磺酰基双
苯胺的聚合物  0.05 （SML，以双酚 A二酐计） ；
5 （SML，以4,4'-磺酰基双苯胺
计）   
 
48. 911701 -92-3 4-氯-1,3-异苯并呋喃二酮与间苯二胺 、5-氯
-1,3-异苯并呋喃二酮和 4,4’-（1-甲基乙基
缩醛）双酚的聚合物 ,以4-（1-甲基 -1-苯乙
基）苯酚为封端剂  0.6 （双酚 A：SML）；ND（1,3-
亚苯二胺 ：SML）； 0.05 （5-
氯-1,3-异苯并呋喃二酮 ：SML） ；
0.05 （4-氯-1,3-异苯并呋喃二
酮：SML）； 0.05 （4-（1-甲基
-1-苯乙基）苯酚：SML）   不可用于制造婴幼儿食品容
器。 
49. 25667 -42-9；25608 -63-3 （氧化 -1,4-苯烯基硫化 -1,4-苯烯基）聚合
物、4,4’-磺酰基二苯酚与 1,1’-磺酰基二
（4-氯苯）的聚合物  0.05 （双酚 S：SML） ；0.05 （4,4’
-二氯二苯砜 ：SML）    
50. 25038 -59-9；25052 -77-1；
24938 -04-3；27027 -87-8 二甘醇 -间苯二甲酸改性的聚对苯二甲酸乙
二醇酯共聚物 ；由对苯二甲酸二甲酯或对
苯二甲酸和乙二醇与以下物质缩合 ：间苯
二甲酸二甲酯 ，间苯二甲酸 ，和二甘醇   30（以乙二醇计 ）；
5（以间苯二甲酸
计）； 7.5（以对苯
二甲酸计 ） 2，27,28   
51. 26655 -00-5 1,1,1,2,2,3,3 -七氟 -3-[（三氟乙烯基 ）氧]丙
烷与四氟乙烯的聚合物  0.05 （四氟乙烯 ：SML）    
52. 31784 -04-0 五氟乙基三氟乙烯基醚与四氟乙烯的聚合
物 0.05 （四氟乙烯 ：SML）    
53. 9051 -89-2 聚乳酸     使用温度应低于 100 ℃。 
54. 127104 -68-1 2-甲基 -2-丙烯酸丁酯与乙烯 、2-甲基 -2-丙
烯酸甲酯和 1-丙烯的聚合物   6 23  
55. 127573 -73-3 2-丙烯酸丁基酯与 2-甲基 -2-丙烯酸丁酯 、
甲基丙烯酸 -2-（二甲氨基 ）乙酯和甲基丙
烯酸甲酯的聚合物  0.02 （2-甲基丙烯酸 -2-（二甲基
氨基）乙基 -2（醇）酯：SML） 6（以丙烯酸计 ）；
6（以甲基丙烯酸
计） 22；23   
8 
 序号 CAS号 中文名称  特定迁移量 /最大残留量
（mg/kg） SML（T） （mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求 
56. 25133 -97-5 2-甲基 -2-丙烯酸、2-丙烯酸乙酯 、2-甲基 -2-
丙烯酸甲酯的共聚物   6（以丙烯酸计 ）；
6（以甲基丙烯酸
计） 22；23 
 
57. 25608 -33-7 2-甲基 -2-丙烯酸与 2-甲基 -2-丙烯酸甲脂的
聚合物   6（以甲基丙烯酸
计） 23 
 
58. 26222 -42-4 2-甲基 -2-丙烯酸 -2-（二甲氨基 ）乙酯与 2-
甲基 -2-丙烯酸甲酯的聚合物  0.02 （2-甲基 -2-丙烯酸 -2-（二
甲氨基）乙酯：SML） 6（以甲基丙烯酸
计） 23 
 
59. 26572 -20-3 2-甲基 -2-丙烯酸乙酯与 2-丙烯酸甲酯的聚
合物   6（以丙烯酸计 ）；
6（以甲基丙烯酸
计） 22；23 
 
60. 26809 -51-8 2-甲基 -2-丙烯酸甲酯与苯乙烯和呋喃二酮
的聚合物  30 （顺丁烯二酸酐 ：SML，以
顺丁二烯酸计算 ） 6（以甲基丙烯酸
计） 23 
  
9 
 序号 CAS号 中文名称  特定迁移量 /最大残留量
（mg/kg） SML（T） （mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求 
61. 28262 -63-7 2-甲基 -2-丙烯酸与 2-甲基 -2-丙烯酸丁酯和
2-甲基 -2-丙烯酸甲酯的聚合物   6（以甲基丙烯酸
计） 23 
 
62. 394249 -05-9 甲基丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸羟乙酯 ，甲
基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酰胺的聚合物  6 （2-羟基乙基 -2-甲基 -2-丙烯酸
酯：SML）； ND（甲基丙烯酰
胺：SML，DL=0.02 mg/kg ） 6（以甲基丙烯酸
计） 23 
 
63. 67874 -31-1 2-甲基 -2-丙烯酸正丁酯与 2-甲基 -2-丙烯酸
甲酯和 2-甲基 -2-丙烯酸 -2-羟丙基酯的聚合
物  6（以甲基丙烯酸
计） 23 
 
64. 9010 -88-2 甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸乙酯的共聚物   6（以丙烯酸计 ）；
6（以甲基丙烯酸
计） 22；23 
 
65. 9011 -14-7 聚甲基丙烯酸甲酯   6（以甲基丙烯酸
计） 23 
  
10 
 序号 CAS号 中文名称  特定迁移量 /最大残留量
（mg/kg） SML（T） （mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求 
66. 125495 -90-1 (3R)-3-羟基丁酸与 4-羟基丁酸共聚物   5（以1,4-丁二醇计 ） 30 不可用于酒精类食品 ；使用温
度应低于 100 ℃。 
67. 24969 -26-4；24969 -25-3 1,3,5 -三氧环己烷与 1,3-二氧环戊烷的聚合
物 5 （三聚甲醛 ：SML）；5 （1,3-
二氧戊烷 ：SML）； 1 （1,4-双
（2,3-环氧丙氧基 ）丁烷：QM,
以环氧基团计 ）   使用温度应低于 121 ℃以
上。 
68. 25214 -85-1 1,3-二氧杂环庚烷与 1,3,5 -三氧杂环己烷的
聚合物  0.05 mg/6 dm ²（1,3-二氧杂环庚
烷：QM） ；5 （三聚甲醛 ：SML） ；
15 （甲醛：SML）   使用温度应低于 121 ℃以
上。 
69. 25231 -38-3；9002 -81-7 聚甲醛  15 （甲醛：SML）   使用温度应低于 121 ℃以
上。 
70. 25054 -06-2 环己酮与甲醛的聚合物  15 （甲醛：SML）   不可用于接触酒精类或脂类
食品。 
71. 25722 -45-6、107001 -49-0、
25895 -47-0、29160 -13-2、
9010 -79-1 丙烯与以下一种或多种单体的聚合物 ：顺
丁烯二酸酐 、乙烯、1-丁烯、其它α-烯烃，
可含 5-亚乙基 -2-降冰片烯作改性单体 ，其
中丙烯占最大质量分数  0.05 mg/6 dm2 （5-亚乙基 -2-降冰
片烯：QM，接触面积与食品重
量比不少于 2 dm2/kg） 30 3 
 
72. 25134 -01-4 聚氧化（2,6-二甲基 -1,4-亚苯基）树脂  0.05 （2,6-二甲基苯酚 ：SML）   
 
73. 58295 -79-7 2,6-二甲基苯酚与 2,3,6 -三甲基苯酚的聚合
物 0.05 （2,6-二甲基苯酚 ：SML）   
 
74. 26125 -40-6；25212 -74-2 聚（硫-1,4-亚苯基）；聚苯硫醚  12 （1,4-二氯苯：SML）   使用温度应低于 121 ℃。 
75. 25608 -64-4；25839 -81-0 （1,1-联苯基）-4,4'-二醇与 1,1'-磺酰双（4-
氯苯）的聚合物  6 （（ 1,1'-联苯基）-4,4'-二醇：
SML）； 0.05 （1,1’-磺酰基二
（4-氯苯）： SML）   
  
11 
 序号 CAS号 中文名称  特定迁移量 /最大残留量
（mg/kg） SML（T） （mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求 
76. 25038 -32-8、9003 -55-8 苯乙烯与以下单体的聚合物 ：2-甲基 -1,3-
丁二烯、1,3 丁二烯  ND（异戊二烯 ：SML，
DL=0.02 mg/kg）或1 （异戊二
烯：QM）； ND（1,3-丁二烯：
SML，DL=0.02 mg/kg）   
 
77. 25154 -01-2 4,4'-（1-甲基亚乙基 ）双苯酚与 1,1'-磺酰基
-双（4-氯苯）的聚合物  0.6 （双酚 A：SML） ；0.05 （1,1'-
磺酰基二 （4-氯苯）： SML）   使用温度应低于 121 ℃。不
可用于制造婴幼儿食品容器 。 
78. 9002 -84-0 聚四氟乙烯  0.05 （四氟乙烯 ：SML）   
 
79. 26590 -75-0 1,3-丙二醇与对苯二甲酸的聚合物  0.05 （1,3-丙二醇：SML） 7.5（以对苯二甲酸
计） 28 
 
80. 36619 -23-5 1,4-苯二甲酸二甲酯与 1,3-丙二醇的聚合物   7.5（以对苯二甲酸
计） 28 使用温度应低于 100 ℃。 
81. 28476 -49-5 己二酸与 1,4-丁二醇和 1,6-二异氰酸根合己
烷的聚合物  1 （六亚甲基二异氰酸酯 ：QM，
以异氰酸根计 ） ND 
（DL=0.01mg/kg ）
(以异氰酸根计 ),5
以1,4-丁二醇计 ， 17,30  使用温度应低于 200 ℃。 
82. 29891 -05-2 己二酸与 1,4-丁二醇、1,6-二异氰根合己烷 、
1,6-己二醇和新戊二醇 （<2%）的聚合物  0.05（2,2-二甲基 -1,3-丙二醇：
SML）； 0.05 （1,6-己二醇：
SML）；1 （六亚甲基二异氰酸
酯：QM，以异氰酸根计 ） ND 
（DL=0.01mg/kg ）
(以异氰酸根
计),5(以1,4-丁二醇
计) 17, 30  使用温度应低于 200 ℃。 
83. 9002 -89-5 乙烯醇均聚物  12 （乙酸乙烯酯 ：SML）   仅用于接触水分含量低的脂
类和干燥固体食品 ，使用温度
应低于 100 ℃。  
12 
 序号 CAS号 中文名称  特定迁移量 /最大残留量
（mg/kg） SML（T） （mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求 
84. 24968 -80-7 丙稀酸甲酯与 1,1-二氯乙烯和丙烯腈的聚
合物  5 （1,1-二氯乙烯 ：QM）或ND
（1,1-二氯乙烯 ：SML，DL=0.05 
mg/kg） 6(以丙烯酸计 ) 22 
 
85. 25038 -72-6 1,1-二氯乙烯与丙烯酸甲酯的聚合物  5 （1,1-二氯乙烯 ：QM）或ND
（1,1-二氯乙烯 ：SML，DL=0.05 
mg/kg） 6(以丙烯酸计 ) 22  
86. 25214 -14-6 1,6-己二酸与 1,6-己二醇和新戊二醇的聚合
物 0.05 （2,2-二甲基 -1,3-丙二醇：
SML）；0.05 （1,6-己烷：SML）   用于片状结构时 ，不可用于接
触乙醇含量高于 8%的食品。 
87. 27923 -68-8 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸 、2,2-二甲基
-1,3-丙二醇和 1,2-己二醇的聚合物  5 （异酞酸：SML）；0.05 （2,2-
二甲基 -1,3-丙二醇：SML） 30（以乙二醇计 ）；
5（以间苯二甲酸
计）； 7.5（以对苯
二甲酸计 ） 2；27；28 不可接触酒精类食品 。 
88. 38497 -35-7 癸二酸与 2,2'-氧双乙醇 、1,2乙二醇、1,3-
苯二甲酸 、2,2-二甲基 -1,3-丙二醇和 1,4-苯
二甲酸的聚合物  5 （异酞酸：SML）；0.05 （2,2-
二甲基 -1,3-丙二醇：SML） 30（以乙二醇计 ）；
5（以间苯二甲酸
计）； 7.5（以对苯
二甲酸计 ） 2；27；28 不可接触酒精类食品 。 
89. 40471 -06-5 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸 、2,2-二甲基
-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和 1,6-己二醇的聚
合物  0.05 （1,6-己二醇：SML） ；5 （异
酞酸：SML）； 0.05 （2,2-二甲
基-1,3-丙二醇：SML） 30（以乙二醇计 ）；
5（以间苯二甲酸
计）； 7.5（以对苯
二甲酸计 ） 2；27；28 
 
90. 1082203 -23-3 1,3-苯二甲酸 与1,4-丁二醇、1,4-二甲基 1,4-
苯二羟酸 、己二酸和 1,3-丙二醇的聚合物  0.05 （1,3-丙二醇：SML） ；5 （异
酞酸：SML） 5（以间苯二甲酸
计）; 5(以1,4-丁二
醇计 ) 27;30  不可用于乙醇含量高于 8％
的食品。 
91. 261716 -94-3 1,4-苯二甲酸二甲酯和 1,4-环己烷二甲醇 ，
2,2,4,4 -四甲基 -1,3-环丁二醇的聚合物  5（2,2,4,4 -四甲基 -1,3-环丁二醇 ：
SML）   使用温度应低于 100℃。  
13 
 序号 CAS号 中文名称  特定迁移量 /最大残留量
（mg/kg） SML（T） （mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求 
92. 88526 -47-0 氢化的芳香族石油碳氢树脂     氢化石油碳氢树脂 ，由沸程不
高于 220 °C的裂化石油馏
分中的脂肪族 、脂环组和（或）
单苯环芳香基链烯的二烯类
和烯烃类 ，以及馏分中的单体
经催化或热聚合及蒸馏 、加氢
和其他工艺加工而成 。 
性质： 
高于 120°C时，粘度：> 3 
Pa.s；软化温度 ：> 95 °C；
溴值：< 40；该物质 50%的甲
苯溶液颜色应 < 11（加德纳色
标）；  
芳香族单体残留量 ≤50 ppm  
93.  4,4'-（1-甲基亚乙基 ）双苯酚和 （氯甲基）
环氧乙烷的聚合物与 2-甲基 -2-丙烯酸、顺
丁烯二酸酐和 1,3-二异氰酸基甲苯的聚合
物 1 （4,4'-（1-甲基亚乙基 ）双苯
酚和（氯甲基）环氧乙烷的聚合
物：QM）或ND（4,4'-（1-甲基
亚乙基）双苯酚与 （氯甲基）环
氧乙烷的聚合物 ：SML） ；1 （甲
苯二异氰酸酯 （2,4-位与 2,6-位
的混合物 ）： QM）； 0.6（双酚
A：SML） 30（以马来酸计 ）；
ND 
（DL=0.01mg/kg ）
(以异氰酸根计 ); 6
（以甲基丙烯酸
计） 3；17;23 不可用于制造婴幼儿食品容
器。 
94. 9004 -35-7 醋酸纤维素     
95. 9004 -36-8 醋酸丁酸纤维素     
96. 9004 -39-1 醋酸丙酸纤维素     
97. 68081 -82-3 2-甲基 -1,3-丁二烯与氯化 -2-甲基 -1-丙烯的
聚合物  ND（异戊二烯 ：SML，
DL=0 .02mg/kg）或1 （异戊二
烯：QM）   
 
98. 25034 -71-3 3α,4,7,7α-四氢 -4,7-亚甲基 -1H-茚与乙烯
和1-丙烯的聚合物     
99. 27026 -53-5 乙烯、丙烯、亚乙基降冰片烯和二聚环戊
二烯的共聚物  0.05 mg/6 dm2（5-亚乙基 -2-降冰
片烯：QM，接触面积与食品重
量比不少于 2 dm2/kg）   
  
14 
 序号 CAS号 中文名称  特定迁移量 /最大残留量
（mg/kg） SML（T） （mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求 
100.  基于聚丙烯和交联三元乙丙橡胶的热塑性
硫化橡胶 （以亚乙基降冰片烯作为第三单
体的三元乙丙橡胶 ） 0.05 mg/6 dm2（5-亚乙基 -2-降冰
片烯：QM，接触面积与食品重
量比不少于 2 dm2/kg）； 15（甲
醛：SML）    
101. 25213 -96-1 4-甲基 -1-戊烯与乙烯的聚合物  0.05 （4-甲基 -1-戊烯：SML）   
102.  过氯乙烯聚合物  1（氯乙烯：QM）    
103 26139 -75-3 二甲苯甲醛聚合物  15（甲醛：SML）    
104.  环氧聚酰胺树脂  1 （环氧氯丙烷 ：QM） ；0.6 （双
酚A：SML）；  15  4 不可用于制造婴幼儿食品容
器。 
105.  聚甲基硅氧烷      
106.  聚甲基苯基硅氧烷      
107.  苯乙烯改性的环氧树脂  1 （环氧氯丙烷 ：QM）；  
0.6 （双酚 A：SML）；    不可用于制造婴幼儿食品容
器。 
108.  丙烯酸改性的环氧树脂  1 （表氯醇：QM）； 0.6 （双
酚A：SML）；  6  22 不可用于制造婴幼儿食品容
器。  
15 
 序号 CAS号 中文名称  特定迁移量 /最大残留量
（mg/kg） SML（T） （mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求 
109. 9003 -36-5 甲醛与 (氯甲基 )环氧乙烷和苯酚的聚合物  15（甲醛：SML）； 1（表氯醇：
QM）； 3（苯酚：SML）    
110. 25036 -25-3 缩水甘油封端双酚  A 环氧氯丙烷共聚物  0.6（双酚 A：SML）； 1（环氧
氯丙烷：QM）   不可用于制造婴幼儿食品容
器。 
 
注：GB 9685中SML、QM和SML（T）的缩写、定义及附录 B表B.1中列出的特定迁移总量限量所对应的 SML（T）分组编号适用于本标准 。